266 Zweiter Abschnitt. Harze. 



gleichmässiger Zusammenziehung der Oberflächenschicht ziemlich regel- 

 mässig vertheilt und häufig zu Sechsecken vereinigt. Innerhalb jedes 

 Polygons wiederholt sich derselbe Process. Es entstehen nach innen 

 und unten zu neuerdings kleine polyedrische Facetten, welche nach und 



nach mit mehr oder minder 

 grosser Regelmässigkeit abfallen, 

 wodurch schliesslich die primär 

 entstandenen Facetten in terras- 

 senförmig gestaltete Wärzchen 

 verwandelt werden. Mit Zuhilfe- 

 nahme des Mikroskops kann man 

 sich von der Richtigkeit dieser 

 Entstehungsweise überzeugen. 

 Da die Copale, abgesehen von 

 Fig. 67. oterfiächengestait des Sansibar- charakteristischen Obcrflächen- 



copals. a mehrere Warzen bei 2-, 6 eine Warze bei bildungSn einzelner SortCU , ein 

 30 maliger Vergrösserung. 



wenig unterscheidbares Aeussere 

 darbieten, so habe ich schon vor Jahren versucht, eine naturhistorische 

 Charakteristik derselben nach den bei Mineralogen üblichen Methoden zu 

 ermöglichen, und habe in erster Linie getrachtet, Dichte und Härte der 

 Sorten zu bestimmen i). 



Nach den damals (1869) in meinem Laboratorium von Meichl und 

 Stingl ausgeführten Untersuchungen ergab sich, dass die Dichte der 

 Copale, wenn auf die in ihnen enthaltene Luft keine Rücksicht genommen 

 wird, sehr wenig Unterschiede zeigen, dass hingegen nach vollständiger 

 Evacuirung die Dichten der Copale schwanken zwischen 1,062 und 1,149. 

 Im grossen Ganzen sinkt die Güte der Copale mit der Zunahme des 

 specifischen Gewichtes. Doch giebt es in dieser Richtung mancherlei 

 Ausnahmen. Hingegen ergab sich mit ziemlicher Sicherheit, dass dir 

 Güte des Copals als desto höher anzuschlagen ist, je geringer der Unter- 

 schied zwischen den Dichten des vollständig entgasten und des unver- 

 änderten Harzes sich gestaltet, wie folgende Zahlen lehren: 



Dichte vor dem Dichte nach dem 



1) Wiesnor, Gummi und Ilarzo. p. 147. 



